## Biosorpsi Cu(II) oleh Limbah Padat Kayu Aren ( Arenga pinnata ) Teraktivasi

## ABSTRAK
ABSTRACT PENDAHULUAN

## BIOMEDIKA
ISSN : 1979 - 035X (printed edition) ISSN : 2302 - 1306 (electronic/Portal e-Journal)
Available online at www.biomedika.ac.id
Biosorption of Cu (II) by the Solid Waste Wood Palm ( Arenga pinnata ) Activated 1* 2 3
Dian Kresnadipayana , Reny Pratiwi  dan Susan Primadevi
1, Program Studi D-IV Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Setia Budi Surakarta
3 Program Studi D-III Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Setia Budi Surakarta Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Surakarta 57127
Corresponding author , e-mail: dian.kresnadipayana@gmail.com
2
Penggunaan adsorben dari bahan organik (biosorben) akhir-akhir ini sangat banyak dikembangkan sebagai bio- sorpsi logam berat. Limbah kayu aren dari pohon aren (Arenga pinnata) yang digunakan untuk industri soon mengan- dung bahan organik berupa pati, lignin dan serat selulosa baik terlarut maupun partikel tersuspensi.
Biosorben yang berupa limbah padat kayu aren setelah diaktivasi dapat menurunkan kadar logam Cu(II) adalah 46,43 % pada pH optimum 6 atau 7 dengan waktu kontak maksimum 48 jam. Biosorpsi logam Cu(II) mengikuti pola adsorpsi isoterm adsorpsi Langmuir dan Freundlich. Berdasarkan analisis spektrofotometri Infra Red (FTIR) bahwa gugus aktif yang berikatan dengan ion logam Cu(II) adalah gugus karbonil (C=O) dari hemiselulosa dan lignin se- dangkan gugus OH berasal dari selulosa dan lignin.
Metode yang akan digunakan eksperimen, dengan sistem batch. Limbah kayu aren yang diperoleh dibersihkan dan o dicuci dengan akuades serta diayak dengan ukuran 100 mesh dan dipanaskan pada 105  C selama 3 menit. Aktivasi biosorben  menggunakan  HNO   dan  NaOH.  Untuk  kemampuan  maksimum  biosorpsi  dilakukan  variasi  waktu  kontak 3
dan konsentrasi. Karakterisasi biosorben dianalisis menggunakan spektrofotometri Infra Red (FTIR) dan untuk menge- tahui karakteristik biosorpsi ion logam berat oleh biosorben melalui uji isoterm adsorpsi Langmuir dan  isoterm ad- sorpsi Freundlich.
Kata kunci :  biosorpsi, limbah padat kayu aren (Arenga pinnata), logam berat, Cu(II),
Biosorbent solid waste timber in the form of palm once activated can reduce levels of Cu(II) was 46,43% in pH optimum 6 or 7 with maximum contact time of 48 hours. Metal biosorption of Cr (II) adsorption follows the pattern of Langmuir and Freundlich adsorption isotherm. Based on the spectrophotometric analysis Infra Red (FTIR) that the active groups that bind to metal ions of Cu (II) is a carbonyl group (C=O) of hemicellulose and lignin while the OH group is derived from cellulose and lignin.
The use of adsorbent of organic matter (biosorbent) lately very much developed as a heavy metal biosorption. Palm wood waste from palm trees (Arenga pinnata) which is used for industrial soon contain organic materials such as starch, lignin and cellulose fibers both dissolved and suspended particles.
Experimental methods to be used, with the batch system. Palm wood waste derived cleaned and washed with distilled water  and  sieved  with  a  100  mesh  size  and  heated  at  105  °  C  for  3  minutes.  Activation  biosorbent  using  HNO   and 3
NaOH.  For  maximum  biosorption  ability  to  vary  the  contact  time  and  concentration.  Biosorbent  characterization analyzed using spectrophotometric Infra Red (FTIR) and to determine the characteristics of heavy metal ions biosorption by biosorbent through testing adsorption isotherm Langmuir and Freundlich adsorption isotherm.
Key words: biosorption, wood waste aren (Arenga pinnata),heavy metal, Cu(II)
Zat  pencemar  logam  berat  mengakibatkan permasalahan  yang  lebih  serius  jika  dibanding- kan  dengan  polutan  organik  karena  ion  logam berat dapat mengakibatkan keracunan bagi orga- nisme serta sangat sulit diuraikan secara biologi maupun kimia. Logam berat yang bersifat toksik
yang terdapat pada buangan industri, diduga krom (Cr), Timbal (Pb), Nikel (Ni), tembaga (Cu), dan mangan (Mn). (Muljadi, 2009). Logam Cu (tembaga) adalah salah satu logam berat di mana dalam lingkungan terdapat berupa pembuangan  air  limbah  industri  kimia  yaitu  di antaranya  adalah  industri  penyamakan  kulit,  in-
dustri  pelapisan  logam,  industri  tekstil,  maupun industri  cat.  Air  limbah  yang  mengandung  ion tembaga  dapat  ditemukan  dalam  bentuk  Cu(I), Cu(II),  dan  Cu(III)  yang  berbentuk  padat.  Lim- bah cair ion Cu(II) biasanya berasal dari proses pewarnaan  industri  tekstil  dengan  bahan  dasar kimia CuSO  untuk pewarnaan tekstil warna biru 4 (Moore and Ramamoorthy, 1984).
Penggunaan  sorben  dari  bahan  organik  (bio- sorben) akhir-akhir ini sangat banyak dikembang- kan. Biosorben lain yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran logam berat di lingkungan antara lain bahan-bahan organik mati, serbuk ger- gaji,  hasil  samping  pertanian,  dan  mikro  alga. Biosorben mempunyai keunggulan untuk menga- tasi logam berbahaya dan beracun di lingkungan karena harganya yang relatif murah, mudah dida- pat, dapat diperbaharui serta sifatnya yang ramah lingkungan (Shukla et al. , 2002).
Senyawa  organik  juga  dapat  sebagai  bio- sorpsi. Limbah industri pati aren dari pohon aren ( Arenga  pinnata )  mengandung  bahan  organik berupa pati atau serat selulosa baik terlarut mau- pun  partikel  tersuspensi.  Tingginya  kandungan bahan  organik  bergantung  pada  efisiensi  proses pemisahan pati dari air. Pembuatan tepung aren dilakukan  melalui  terlebih  dahulu  menebang batang  pohon  aren  kemudian  dipotong-potong sepanjang  1,25  -  2  meter.  Pada  industri  tradi- sional, serat tadi dimasukkan ke bak yang dialiri air  serta  diaduk-aduk  dengan  cara  menginjak- injak untuk memisahkan antara ampas aren dan tepungnya. (Firdayati dan Handajani, 2005).
Selulosa, hemiselulosa dan lignin mempunyai potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai penjerap  karena  gugus  OH  yang  terikat  dapat berinteraksi dengan komponen adsorbat. Adanya gugus  OH,  pada  selulosa  dan  hemiselulosa  me- nyebabkan  terjadinya  sifat  polar  pada  adsorben tersebut.  Dengan  demikian  selulosa  dan  hemi- selulosa  lebih  kuat  menjerap  zat  yang  bersifat polar dari pada zat yang kurang polar.
daun dan batang dari pohon poplar yang pema- o nasan 80  C dengan ukuran antara
o 80 C dengan ukuran 150 mesh dapat menurunkan logam Cu dan Ni dalam larut- an Tongkol  jagung  (Zea maize),  ampas  tebu  (Saccharum  officinarum) dan  sekam  padi  (Oryza  sativa)  sebagai  limbah pertanian  dapat  menurunkan  logam  Cr(VI)  ber- turut-turut sebesar 98,7 ; 98,64 ; dan 100 % yang berbentuk serbuk dengan ukuran 200 mesh diak-
o tivasi dengan pemanasan 105  C selama 3 menit (Abbas et al., 2010). Aktivasi dengan pemanasan di antaranya adalah daun-daunan Platanus orien- talis  (Mahvi  et  al.,  2007),  serbuk  gergaji  (Vino- dhini  and  Das,  2009)  dan  serbuk  gergaji  pohon cemara (Biparva et al., 2011) dapat menurunkan logam Cr(VI).
200 - 800 ìm (75  –  25  mesh)  dapat  mengadsorpsi  logam  Pb sebesar 100 % dan logam Cd sebesar 92 – 95 % (Al-Masri et al., 2010). Serutan pohon karet de- ngan pemanasan
(Nordin  et  al.,  2010).
Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa biosorben  dari  limbah  hasil  pertanian  yang  me- ngandung selulosa, hemiselulosa dan lignin dapat

## MATERI DAN METODE Bahan
Limbah kayu aren berupa padatan dari industri bihun berbasis industri rumah tangga dusun Bendo, desa  Daleman,  kecamatan  Tulung,  kabupaten Klaten,  provinsi  Jawa Tengah.  Bahan  kimia  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah,  meliputi: CuSO , H NO  0.6 M, NaOH 0.1 M, dan akuades.
4 2 3

## Alat
Labu  Erlenmeyer,  beaker  glass,  labu  takar, gelas  ukur,  termometer,  pemanas  Cimarec  2 thermolyne,  timbangan  digital  Ohaus  Explorer, Oven  pemanas  merk  Memmert,  Furnace  merk, spektrometer serapan atom (SSA) Perkin Elmer, dan ayakan Tyler.

## Cara Kerja

## Preparasi Biosorben
Limbah diayak dengan ukuran 100 mesh dan o dipanaskan pada 105  C selama 3 menit kemudian dicuci  dengan  aquades.  Jika  air  cucian  masih berwarna coklat maka perlu dicuci lagi. Material
dijadikan sebagai biosorpsi logam berat. Serbuk
(Abbas, et.al., 2010). Material ini digunakan sebagai adsorben.
Karakterisasi  biosorben  LKA  digunakan  uji isoterm Langmuir dan Freundlich serta dianalisis menggunakan spektrofotometer infra red (FTIR)
sebelum aktivasi dan sesudah aktivasi
Aktivasi Biosorben
Sebanyak 100 g biosorben dimasukkan ke da- lam gelas piala 1 L lalu ditambahkan 1 L HNO 3 0.6  M.  Campuran  direndam  selama  30  menit, kemudian  disaring.  Sampel  dikeringkan  dalam
o oven  pada  suhu  50 C  selama  24  jam,  kemudian o suhu  dinaikkan  menjadi  105 C  lalu  didinginkan.
Setelah  itu,  direndam  dalam  air  deionisasi  panas untuk  menghilangkan  kelebihan  asam  dan  dike-
o ringkan  pada  suhu  50 C  selama  24  jam.  Kemu- dian  sampel  ditambahkan  1  L  NaOH  0.1  M. Campuran  direndam  selama  20  menit  sambil o dipanaskan  pada  suhu  80 C  kemudian  disaring dan  airnya  dibuang.  Setelah  itu,  dicuci  dengan menggunakan  air  deionisasi  untuk  menghilang- kan  kelebihan  basa.  Sampel  dikeringkan  dalam
o oven  pada  suhu  50 C  selama  24  jam.  Sampel yang  dihasilkan  selanjutnya  disebut  biosorben limbah kayu aren (LKA).

## pH Optimum Biosorpsi
Ke dalam 8 buah labu Erlenmeyer ukuran 100  mL  dimasukkan  masing-masing  1  gram adssorben,  selanjutnya  ke  dalam  gelas  piala tersebut  dimasukkan  50  mL  larutan  ion  logam dengan konsentrasi 80 ppm pada variasi pH 1-9 dengan waktu kontak selama 30 menit. Kemu- dian  disaring  dan  filtratnya  ditampung  untuk diukur  kadar  ion  logam  dengan  spektrofoto- meter AAS.

## Waktu Kontak Optimum Biosorpsi
Ke  dalam  7  buah  labu  Erlenmeyer  ukuran 100  mL  dimasukkan  masing-masing  1  gram biosorben,  selanjutnya  ke  dalam  gelas  piala  ter- sebut dimasukkan 50 mL larutan ion logam Cu(II) dengan  konsentrasi  80  ppm  dan  dikocok  dengan menggunakan  pengaduk  masing-masing  selama 6, 12, 24, 36, 48, 60, dan 72 jam. Kemudian disa- ring dan filtratnya ditampung untuk diukur kadar ion logam dengan spektrofotometer AAS.

## Karakterisasi Biosorben
Permukaan  adsroben  dipengaruhi  oleh    pH sehingga  mempengaruhi  proses  biosorpsi.  Pada variasi  pH  untuk  efisiensi  Cu(II)  di  mana  pH maksimum  dalam  biosorpsi  adalah  pada  pH  6 atau 7 disajikan pada Gambar 1. Pada pH rendah + permukaan  biosorben  tertutupia  danya  ion  H 2+ sehingga akan menganggu mendekatnya ion Cu karena  adanya  ganya  tolak-menolak  ion  sejenis
+ 2+ antara  ion  H   dan  Cu .  Pada  pertambahan  pH yang  mendekati  pH  netral  mengakibatkan  ber- kurangnya  ion  H+  dan  tidak  adanya  gangguan
2+ dalam  biosorpsi  sehingga  ion  Cu   mudah  men- dekati  permukaan  biosorben.  Sebaliknya  pada pH  tinggi  terjadinya  penurunan  ion  Cu  dikare-
- 2-
nakan  Cu  terbentuk  Cu(OH) ,  Cu(OH)   yang
3 4
terlarut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aktivasi Biosorben
Sifat fisis dari limbah kayu aren yang diguna- kan  dalam  penelitian  ini  ialah  serabut-serabut dari kayu aren. Aktivasi fisika dengan pemanasan o 50  C selama 24 jam dan aktivator biosorben se- cara  kimia  digunakan  adalah  HNO   0.6  M  dan 3 NaOH 0.1 M. Larutan HNO  0.6 M yang semula 3 berwarna  bening  setelah  dipakai  perendaman berwarna  coklat  kekuning-kuningan.  Perubahan warna ini menjelaskan bahwa HNO  0.6 M ber- 3 fungsi  untuk  menghilangkan  pengotor-pengotor yang  mungkin  berupa  kation-kation  yang  terda- pat dalam biosorben tersebut aktif.
pH Optimum Biosorpsi Cu(II)
Waktu Optimum Biosorpsi Cu(II)
2+ Interaksi  antara  ion  Cu   dengan  biosorben menunjukkan peningkatan proses adsorpsi sejalan dengan  bertambahnya  waktu  interaksi,  namun untuk waktu optimum  biosorben adalah 48 jam. Setelah  waktu  48  jam  tidak  terjadi  perubahan
ini digunakan sebagai adsorben sebelum aktivasi.
Gambar 1. Variasi pH pada Biosorpsi Cu(II)
signifikan dalam biosorpsi di mana ion-ion permu- kaan  biosorben  telah  mengalami  kejenuhan.  Hal ini ditunjukkan pada Gambar 2.
Karakteristik  biosorpsi  ion  logam  berat  oleh biosorben melalui uji isoterm adsorpsi Langmuir dan  isoterm  adsorpsi  Freundlich.  Persamaan isoterm adsorpsi Langmuir menggunakan sebagai berikut:
Uji Isoterm Biosorpsi Cu(II)
Gambar 2. Variasi Waktu pada Biosorpsi Cu(II)
C C 1 1 = + x/m max max (x/m)    k (x/m) log (x/m) = log k + 1/n log C
Pada persamaan isoterm adsorpsi Freundlich menggunakan sebagai berikut:
Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa proses biosorpsi Cu(II) mengikuti pola adsorpsi isoterm
adsorpsi Langmuir di mana biosorpsi maksimum terjadi saat semua situs aktif biosorben diisi oleh biosorbat  membentuk  satu  lapisan  ( monolayer ). Pada  isoterm  adsorpsi  Freundlich  menunjukkan 2 harga  R   sebesar  0,918.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  biosorpsi  ion  berlangsung  baik  secara  fi- sik  yaitu  melalui  pori-pori  maupun  secara  kimia melalui  interaksi  gugus  karbonil  (C=O)  dan  hi- droksidanya (OH) yang terdapat pada biosorben. Gugus-gugus tersebut dapat mengikat ion Cu(II) secara  ikatan  ion-ion  atau  ion-polar.  Proses  bio- sorpsi juga dapat dijelaskan bahwa pembentukan kompleks antara ion logam dan ligan, maka per- bedaan  kemampuan  sangat  ditentukan  oleh  ke- tersediaan  gugus-gugus  fungsi  pada  biosorben yang berfungsi sebagai ligan terrhadap ion logam.
Karakterisasi biosorpsi ion logam berat oleh biosorben  dilakukan  dengan  analisis  FTIR  pada gugus  fungsi  yang  terdapat  dalam  biosorben. Karakterisasi  tersebut  untuk  mengetahui  gugus fungsi terutama gugus hidroksi (OH) pada selu- losa, hemiselulosa dan lignin. Pada analisis FTIR dapat memprediksi perubahan struktur kimia se- belum  dan  setelah  diaktivasi  serta  juga  dapat memprediksi ion logam berikatan dengan gugus fungsi  tertentu  pada  biosorpsi  disajikan  pada Gambar 4.
Analisis Spektrofotometer Infra Red (FTIR) sebelum  dan  sesudah  Biosorpsi  Cr(VI)  dan Cu(II)
Gambar 4. Analisis FTIR. ( A ) Biosorben ( B ) Biosorben Teraktivasi ( C ) Biosorben-Cu(II)
Identifikasi gugus-gugus aktif yang berperan dalam mengikat ion logam pada biosorben sebe- lum  dan  setelah  diaktivasi  serta  dilakukan  pada kondisi  optimum  pada  perlakuan  ion  logam Cu(II).  Hasil  karakterisasi  menggunakan  spek- trofotometer  inframerah  (FTIR).  Spektra  infra- merah hasil aktivasi biosorben dengan ion logam tidak  memberikan  pergeseran  frekuensi  yang terlalu signifikan. Secara umum pada biosorben teraktivasi  terjadi  pergeseran  ke  arah  bilangan gelombang yang lebih rendah.
Pada  interaksi  antara  biosorben  dengan  ion logam Cu(II) terjadi pada stretching C=O hemi-
-1 selulosa.  Pada  biosorben  teraktivasi  1720  cm -1. terjadi pergeseran pada 1728 cm Menurut Sim et.  al .  (2012)  dan  Xu et.  al .  (2013)  bahwa stretching C=O  hemiselulosa  terjadi  pada
-1 1730  cm .    Interaksi  juga  pada  vibrasi  lingkar aromatik  dan stretching C=O  lignin  di  mana pada  biosorben  teraktivasi  pada  bilangan  ge-
-1 lombang  1627  cm   terjadi  pergeseran  pada -1 1597  cm untuk  Cu(II). Vibrasi  lingkar  aroma- tik  dan stretching C=O  lignin  menurut  Adapa -1 et.  al .  (2012)  pada  1599  cm sedangkan  Xu -1 et. al . (2013) pada 1595 cm . Interaksi juga ter- jadi  pada stretching O-H  lignin  di  mana  pada -1 biosorben teraktivasi 3425 cm  terjadi pergeser-
-1 an  pada  3410  cm untuk  Cu(II).  Menurut  Xu et. al . (2013) terjadi stretching O-H lignin pada -1 3421 cm  sedangkan menurut Sim et. al . (2012) -1 pada  3412  cm   terjadi  ikatan  hidrogen  pada ikatan OH stretching-vibration O-H á-selulosa.

## KESIMPULAN
Biosorben  yang  berupa  limbah  padat  kayu aren setelah diaktivasi dapat menurunkan kadar logam Cu(II) berturut-turut adalah 46,43 % pada pH optimum 7 untuk Cu(II) dengan waktu kon- tak maksimum untuk logam Cu(II) 48 jam. Ber- dasarkan  analisis  spektrofotometri  Infra  Red
Xu, Feng, Jianming Yu, Tesfaye Tesso, Floyd Dowell, Donghai Wang. 2013. Qualitative and quantitative analysis of ligno- cellulosic biomass using infrared techniques: A mini-review. Applied Energy 104 (2013) 801–809.
(FTIR)    bahwa  gugus  aktif  yang  berikatan dengan ion logam Cu(II) adalah gugus karbonil (C=O) dari hemiselulosa dan lignin sedangkan gugus OH berasal dari selulosa dan lignin.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kepada Direktorat Jendral Pendi- dikan  Tinggi,  Kementrian  Pendidikan  dan  Ke- budayaan  yang  telah  membiayai  penelitian  ini dalam  program  Penelitian  Dosen  Pemula  yang didanai Tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  A.,  Munir,  M.,  Aslam,  F.,  Naheed,  S.,  Zafar,  A.,  2010. Removal  of  Chromium(VI)  by  Biosorption  Using  Different Agricultural By Product of Some Important Cereal Cropsas Biosorbent. Middle-East Journal of Scientific Research 6 (5): 512-516, 2010.
Adapa,  P.  K.  L.  G.  Tabil,  G.  J.  Schoenau1,  T.  Canam2  and  T. Dumonceaux. 2011. Quantitative Analysis of Lignocellulosic Components  of  Non-Treated  and  Steam  Exploded  Barley, Canola, Oat and Wheat Straw Using Fourier Transform Infra- red Spectroscopy. Journal of Agricultural Science and Tech- nology B 1 (2011) 177-188
Al-Masri,  M.  S.,  Y.  Amin,  B.  Al-Akel,  T.  Al-Naama.  2010. Biosorption of Cadmium, Lead, and Uranium by Powder of Poplar Leaves and Branches. Appl Biochem Biotechnol (2010) 160:976–987.
Biparva, P, Hadjmohammadi, MR and Salary, M. 2011. Removal of Cr(VI) from Aqueous Solution using Pine Needles Powder as a Biosorbent . Department of Environmental Engineering Volume 6, Number 1: 1-13, January-March, 2011. Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya dan Indonesian Society of Sanitary and Environmental Engineers, Jakarta.
Firdayati, M dan Handajani, M. 2005. Studi Karakteristik Dasar Limbah  Industri  Tepung  Aren. Jurnal  Infrastruktur  dan Lingkungan Binaan Vol. I No. 2, Desember .
Mahvi, AH., Gholami, N, dan Khairi. 2007. Adsorption of Chro- mium from Wastewater by Platanus orientalis Leaves. Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., 2007, Vol. 4, No. 3, pp. 191- 196.
Moore, J.W. and Ramamoorthy, S. 1984. Heavy Metal in Natural Waters . Springervelag. New York, Berlin, Heidelberg. Tokyo Muljadi.  2009. Efisiensi  Instalasi  Pengolahan  Limbah  Cair Industri  Batik  Cetak  Dengan  Metode  Fisika-Kimia  Dan Biologi  Terhadap  Penurunan  Parameter  Pencemar  (Bod, Cod,  Dan  Logam  Berat  Krom  (Cr)  (Studi  Kasus  di  Desa Butulan  Makam  Haji  Sukoharjo) .  Program  Studi  Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Sura- karta. EKUILIBRIUM Vol. 8. No. 1. 10 Januari 2009 : 7–16 Nordin, N., Zainul Akmar Zakaria, Z.A., Ahmad, W.A. Utilisation of  Rubber  Wood  Shavings  for  the  Removal  of  Cu(II)  and Ni(II) from Aqueous Solution. Water Air Soil Pollut (2012) 223:1649–1659.
Shukla, A, Zhang, YH, Dubey, P, Margravw, JL, and Shukla, S. 2002, The Role of Swadust in the Removal of Unwanted Materials from Water, J. of Hazardous Materials, 9 : 137- 157. Sim, Siong Fong. M. Mohamed, N. Aida, N. Safitri, and S. N. Sihariddh. 2012. Computational FTIR with PCA, BioRe- sources 7(4), 5367-5380.
Sudarmaji, J. Mukono dan Corie I.P. Toksikologi Logam Berat B3 dan Dampaknya terhadap Kesehatan. Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 2 , Januari 130 2006:129 -142 Ba- gian Kesehatan Lingkungan FKM Universitas Airlangga. Vinodhini, V and Das, N. 2009. Mechanism of Cr(VI) Biosorption by Neem Sawdust. American-Eurasian Journal of Scientific Research 4 (4): 324-329, 2009.